ZEOLITHE YON NADAP. 
551 
gen machen. (Fig. 3. im ungarischen Texte.) Das äusserste Spaltblätt¬ 
chen verhält sich optisch homogen ; a befindet sich im stumpfen Winkel 
ß , in weissem Licht gemessen 
a : a - 16—18°, 
Die Bisectrixendispersion ist sehr stark, p < v, der Axenwinkel 
variabl, aber immer ziemlich gross 
2E — 70—90°. 
Schon an dem nächsten Spaltblättchen ist es sichtbar, dass nur 
der innere Theil sich optisch homogen verhält, der Rahmen des Blätt¬ 
chens besteht aus mehreren Sectoren, die zu den Flächen {001}, {201] 
und [201} etc. gehören; in diesen Sectoren ist die Auslöschung etwas 
abweichend von derjenigen des innern Sectors, aber et befindet sich 
immer im stumpfen Winkel ß. ln weissem Licht gemessen, erhielt ich 
in zwei Krystallen für den Winkel a : a 
2-ter Krystall 
1-ter Krystall 
16° 
6 ° 
, 0 ° 
im mittleren Sector 
im Sector bei {001} , 
im Sector bei {201} 
In den peripherischen Sectoren ist der Axenwinkel viel kleiner, 
wie im mittleren Felde, manchmal fallen die beiden Axen fast ineinan¬ 
der zusammen. Die einzelnen Sectoren verhalten sich noch immer 
nicht homogen, sondern sind — wie ein Plagioklas — zwillingsgestreift ; 
die einzelnen Streifen liegen parallel den Flächen von [001], {201}, {201} 
und [110], das heisst parallel den äusseren natürlichen Krystallflächen. 
In ein und demselben Sector macht die relative Auslöschungsschiefe 
der Streifensysteme nur 2—4° aus. 
Bei dem Erwärmen ändern sich die optische Verhältnissen infolge 
des Wasserverlustes ; an dem Heulandit von Andreasberg sind diese 
Umwandlungen von Rinne 1 eingehend untersucht worden. Falls das 
Erhitzen nicht bis zum Trübewerden getrieben war, kehren die früheren 
optischen Verhältnisse langsam zurück. Wird der Krystall in Öhl oder 
Canadabalsam eingebettet, so kann er kein Wasser aufnehmen und 
die neueren optischen Verhältnisse bleiben ständig zurück. 
Der Heulandit von Nadap verhält sich fast ganz ähnlich dem von 
Andreasberg. 
Schwach erhitzt, z. B. in Öhl gekocht, verschwinden die Sectoren, 
1 Rinne 1. c. 
